í^ber Construction von metalliscben Teleskopspiegeln. 3 



Die Reihe der Festigkeitsbestimmungen ist kaura halbvollendct 

 und hat bereits Legirimgen kennen gelehrt, die mit dem verweudeten 

 Apparate nicht zu zerbrechen waren, und dereu Bnichfestigkeit mehr 

 als vievmal so gross ist, wie jene des gegenwáťtig allgemein ge- 

 brauchlichen Rosse'sclien Spiegelmetalls. 



Zugleich hábe icli den Schleifprocess studirt und die Tlieorie 

 desselben festgestellt, wonach — der bislierigen zweihundertjahrigen 

 Praxis zuwider — Metallspiegel ganz anders geschliffen werden 

 miissen als Glasspiegel, námlich auf trockenen festen Smirgelscheiben, 

 ohne frei zwischen Spiegel und Schleifschale rollendes Schleifpulver. 

 Der Schleifprocess wird dadurch ungeheuer abgekúrzt, vielleicht um 

 7io "lid der Glanz des Spiegels weit vollkommener. 



Urspriingiich war es meine Absicht die se Versuche, nachdem 

 sie zu einem relativen Abschluss gelangt waren (naraentlich auch 

 durch Bestimmung der Reflexionscoeíficienten) in den Schriften der 

 kgl. Bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften als ein Ganzes zu 

 publiciren, und den Gewinn meiner Arbeiten der wissenschaftlichen 

 Welt zur freien Beniitzung zu iibergeben. Erst im Sommer 1885 

 entschloss ich mich auf Zureden eines befreundeten Ingenieurs ein 

 englisches Patent auf meine Verbesserungen in der Construction von 

 optischen Metallspiegeln zu nehmen, um fiir meine 20jáhrigen Miihen 

 und Opfer an Zeit, Geld und Kraft einen geringen Ersatz zu erhalten. 

 Zugleich hat sich der einzige jetzt lebende Optiker, der sich mit 

 Verfertigung von grossen Metallspiegeln fiir Teleskope beschiiftigt, 

 fiir mein Patent interessirt, und Proben meiner Metalle erhalten. 



Da ich nun im Begriífe bin, meine Erfindung in andere Hande 

 gelangen zu lassen, erlaube ich mir bei der konigl. Bohmischen Ge- 

 sellschaft der Wissenschaften einen kurzen Úberblick meiner Resul- 

 tate, mit numerischen Angaben, versiegelt zu deponiren, um mir mein 

 geistiges Eigenthum zu wahren. 



Verzeichniss meiner Legirungen: 

 Marke Datum 

 í*! 1870 VIL 54 Cu -f 23 Sn -f- 23 Zn = 100. 



Bruch glasig, namhaft fester und viel weisser 

 als Ptosse's Metali. 

 ft2 « „ Cu 52-8 -f-Sn 24-6 -f-Zn 22-6 = 100. 



Bruch V2gl^sig ^akiystallinisch, noch fester als 

 í*!, weisser als Ros se, etwas weniger als í^^. 



